## THERMAL CONDUCTIVITY TEST VALUE BATAKO HOLLOW WITH RICE HUSK

## Rahmaniah, Akmal, Muh. Said L
Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : nia.physics08.uin@gmail.com
Abstract : Has  been  conducted  research  on  the  measurement  of  the thermal conductivity in the sample hollow Batako and batako samples has been filled rice husk. this research aimed to determine the effect of temperature  changes  on  two  different  sample  types.  In  this  research first  conducted  calorific  value  calculation  on  two  different  sample types.  Then  performed  the  calculation  of  the  conductivity  value  then the  conductivity  values  obtained  were  compared  with  the  theoretical value of conductivity. Measurement of the temperature value must be checked  every  10  minutes  for  6  hours  per  day  within  12  days.  The results showed that the role of rice husk in the heat absorption system is very influential. The temperature batako Sample are not filled rice husk increased faster than rice husk filled bricks so that the value of the  temperature  change  will  also  affect  which  will  affect  the calculation of calorific value. Value of temperature changes on hollow batako smaller if compared with batako stuffed rice husk. Calculation of  calorific  value  in  the  hollow  batako  samples  obtained  calorific values for the lamp 25 W of 18.339 J and batako samples were filled rice husks for lamp 25 W at 17.226 J. While the calorific value of the lamp  40  W  for  the  sample  is  28.839  A  hollow  batako  and batako samples were filled husks calorific value of 33.019 A. The conductivity values  obtained  in  the  two  different  types  batako  samples  is  0.339 W/m o C or  in  other  words  equal  to  the  value  batako  thermal conductivity  according  to  the  theory.  Test  values  obtained  greater mechanical stress on the batako samplefilled rice husk compared with hollow batako samples.
Keywords: Heat  Transfer,  Thermal  Conductivity,  Mechanics  Pressure, rice husk, Batako

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
atako merupakan  bahan  bangunan  yang  berupa  bata  cetak  alternatif pengganti  batu  bata  yang  tersusun  dari  komposisi  antara  pasir,  semen portland  dan  air  dengan  perbandingan  1  semen :  7  pasir.  Batako difokuskan  sebagai  konstruksi-konstruksi  dinding  bangunan  non  struktural. Di bidang  industri, penggunaan  batubata  dan  batako  sebagai  bahan  bangunan pembuat  dinding  sudah  populer  dan  menjadi  pilihan  utama  masyarakat  di Indonesia  sampai  dengan  saat  ini. Batako  adalah  bata  beton  yang  berukuran hampir  sama  dengan  ukuran  bata  merah  dan  terbuat  dari  campuran  semen,  pasir dan agregat serta banyak digunakan untuk konstruksi dinding.
Karaksteristik  bata  beton  yang  umum  ada  dipasaran  adalah  memiliki densitas  rata-rata  >  2000kg/m 3 ,  dengan  kuat  tekanan  yang bervariasi  3 sampai 5 MPa.  Ditinjau  dari  densitasnya  batako  tergolong  cukup  berat  sehingga  untuk proses  pemasangan  sebagai  konstruksi dinding  memerlukan  tenaga  yang  cukup kuat  dan  waktu  yang  lama.  Densitas  batako  ini  dapat  dikurangi  yaitu  dengan penggunaan  bahan-bahan  alternatif  berupa  penggunaan  bahan  limbah  dari  jenis bahan organik dan anorganik. Salah satu jenis bahan limbah yang bersifat organik tersebut  adalah  sekam  padi  yang  merupakan  limbah  yang  terdapat  pada lingkungan penggilingan padi yang saat ini belum optimal dalam pemanfaatannya (Simbolon Tiurma, 2009).
Sekam  padi  merupakan  lapisan  keras  yang  meliputi  kariopsis  yang  terdiri dari  dua  belahan  yang  disebut lemma dan palea yang  saling  bertautan.  Pada proses  penggilingan  beras,  sekam  akan  terpisah  dari  butir  beras  dan  menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang dapat  digunakan  untuk  berbagai  kebutuhan  seperti  bahan  baku  industri,  pakan ternak dan energi atau bahan bakar.
Di  dalam  ilmu  fisika, bila  dalam  suatu  sistem  terdapat  gradien  temperatur, atau bila  ada dua sistem  yang temperaturnya berbeda bersinggungan, maka akan terjadi  perpindahan  kalor. Proses  dimana  sesuatu  yang  dipindahkan  diantara sebuah  sistem  dan  sekelilingnya  akibat  perbedaan  temperatur  ini  berlangsung disebut  kalor  perpindahan,  kalor  pada  umumnya  terbagi  tiga  yaitu  konduksi, konveksi,  dan  radiasi.  Hal  tersebut  di  atas  sangat  berhubungan  dengan  bahan material  yang  baik  untuk  bangunan  karena  dapat  dilihat  dari  konduktivitas  suatu bahan.
Manusia  sebagai  makhluk  yang  berfikir  selalu  belajar,  meneliti  dan berusaha  mencari  bagaimana  membuat  lingkungan  tempat  tinggalnya  menjadi nyaman  untuk  dihuni,  terhindar  dari  pengaruh-pengaruh  buruk  yang  ditimbulkan

## B
Rahmaniah, Akmal, Muh. Said L , Thermal Conductivity Test Value Batako Hollow With Rice _ 3
oleh  iklim.  Disamping  itu  manusia  juga selalu  berusaha  untuk  mempelajari  dan meneliti pengaruh-pengaruh baik dan menguntungkan dari penggunaan batu bata dan batako sebagai dinding pembatas rumah sehingga dapat dipergunakan dengan tepat.
Penggunaan  bata  saat  ini,  sudah  tidak  boleh  lagi  dikesampingkan  karena merupakan  alternatif  pengganti  batu  bata. Pembuatan  batu  bata  ternyata menimbulkan  dampak  negatif  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  sebab  batu  bata terbuat  dari  tanah  liat  yang  harus  digali  sehingga  menimbulkan  longsor  ketika musim  hujan  tiba,  selain  itu  permintaan  konsumen  semakin  hari  juga  semakin bertambah  sehingga  produsen  batu  bata  kewalahan  memenuhi  kebutuhan masyarakat.
Rumah yang  memiliki  dinding  batako  terasa  lebih  sejuk  dibanding menggunakan  bata  merah,  sebab  bata  merah  sudah  menyimpan  sedikit  kalor karena  proses  pembuatannya  barasal  dari  pembakaran  tetapi  harganya  lebih terjangkau  sedangkan  batako  pembuatannya  tidak  dibakar tetapi  harganya  lebih mahal. Pada  penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  Nurmala  (2010),  suatu penelitian tentang penentuan  nilai  konduktivitas  termal  kaca  jendela  yang digunakan pada gedung di kota Makassar yaitu kaca riben dan kaca bening. Nilai konduktivitas  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  tersebut  adalah  untuk  kaca bening yaitu 0,96 W/m o C dan kaca ribeng yaitu 1,4 W/m o C.
Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Nurhaisah (2013) diperumahan Macanda, Hertasning baru dan Perumnas Antang yang menggunakan sampel batu bata dan batako pejal. Untuk batu bata nilai konduktivitas yang diperoleh adalah 0,327  dan  0,414  W/m o C.  Sedangkan  batako  nilai  konduktivitas  terkecil  dan terbesar adalah 0,363 dan 0,359 W/m o C.
Penelitian  konduktivitas  termal  batako berongga  dengan  sekam  padi  dan batako berongga tanpa sekam padi dilakukan di laboratorium dengan mengambil sampel  dari  tempat  produksi  batako  Hertasning.  Batako  yang  diproduksi  di Hertasning  sudah  banyak  yang  menggunakan  dan  terbukti  kualitasnya  sangat bagus, hal ini terlihat dari permintaan konsumen semakin hari semakin bertambah.
Dengan  berbagai  masalah  di  atas,  maka  peneliti  mengambil permasalahan tentang “ Uji Nilai Konduktivitas Termal Batako dengan Sekam Padi dan Batako Tanpa Sekam P adi”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  rumusan  masalah  yang  diangkat  pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana perbandingan nilai kalor yang dimiliki batako berongga dengan sekam padi dan tanpa sekam padi?
2. Bagaimana  perbandingan nilai  konduktivitas  material  yang  terbuat  dari batako berongga dengan sekam padi dan tanpa sekam padi?
3. Bagaimana perbandingan nilai tekanan  mekanik  yang  dimiliki  batako berongga dengan sekam padi dan tanpa sekam padi?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  merupakan  sasaran utama  yang  dicapai  dalam melaksanakan  suatu  penelitian.  Pada  dasarnya  penelitian  ini  bertujuan  sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui perbandingan nilai kalor  yang  dimiliki  batako  dengan sekam padi dan tanpa sekam padi.
2. Untuk  mengetahui  perbandingan nilai  konduktivitas  material  yang  terbuat daribatako dengan sekam padi dan tanpa sekam padi.
3. Untuk  mengetahui perbandingan nilai tekanan  mekanik  yang  dimiliki batako berongga dengan sekam padi dan tanpa sekam padi.

## D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mampu menginformasikan kepada  masyarakat  tentang pengaruh  suhu  terhadap  kenaikan  kalor  pada  bahan material batako dengan sekam padi dan tanpa sekam padi.

## E. Batasan Masalah
Sampel dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  12  buah  batako  berongga,  4  buah diantaranya batako tersebut di uji dalam kondisi seperti semula (tetap berongga). 4 sampel  batako  yang  di  isi  dengan  sekam  padi  dan  4  yang  tersisa  diuji  tekanan mekaniknya. Variabel  yang  akan  di  ukur  atau  di  hitung  lebih  di  tekankan  pada nilai kalor, konduktivitas serta uji tekan dari dua jenis sampel.

## I. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  tanggal  25  Juni – 26  Juli  2014,  di Laboratorium Optik Jurusan Fisika UIN Alauddin Makassar dan di Laboratorium Politeknik Negeri Ujung Pandang.
Rahmaniah, Akmal, Muh. Said L , Thermal Conductivity Test Value Batako Hollow With Rice _ 5

## B. Alat dan Bahan
Berdasarkan  judul  penelitian  yang  dilakukan,  maka  alat  dan  bahan  yang digunakan  adalah : Termokopel 12  buah,  Slump  test  1  buah  : Bahan  material batako  berongga, Sekam  padi, Kotak  kayu 150  cm 2 , Paku, Lampu  25  W  dan  40 W.

## C. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan cara ;
1. Terlebih  dahulu  membuat  atau  merancang  kotak  kayu dengan  ukuran 150 cm 2 yang  berfungsi  sebagai wadah  untuk  menguji nilai  kalor  dari  sampel.
Seperti yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini;
Gambar 1. Model rancangan pengujian nilai kalor
2. Selanjutnya dilakukan pengambilan data untuk menganalisis nilai kalor dari batako, dengan cara :
a. Memasukkan  bahan  material  di  dalam  kotak  kayu  yang  telah  dibuat sebagai batasan antara kotak lampu dan kotak kosong.
b. Memasukkan termokopel pada bagian dalam dan bagian luar batako.
c. Mengukur  kenaikan  suhu  setiap  10  menit  dengan  interval  360  menit dengan menggunakan termokopel.
Tabel 1. Pengukuran temperatur
Persamaan (1) digunakan untuk menganalisis nilai kalor batako
Jenis bahan material t (sekon) T 1 ( o C) T 2 ( o C)
Batako berongga … … … Batako Berongga sekam padi … … … 50 cm batako Lamp u 28 m 30 cm
(1)
3. Kemudian  untuk menganalisis nilai konduktivitas dari  batako  dapat dilakukan dengan cara:
a. Memasukkan  bahan  material  di  dalam  kotak  kayu  yang  telah  dibuat sebagai batasan antara kotak lampu dan kotak kosong.
b. Memasukkan termokopel pada bagian dalam dan bagian luar batako.
c. Mengukur  kenaikan  suhu  setiap  10  menit  dengan  interval  360  menit dengan menggunakan termokopel.
Tabel 2. Pengukuran temperatur
Berdasarkan hasil analisis nilai kalor  yang diperoleh dari data sebelumnya, selanjutnya nilai  tersebut digunakan  kembali untuk menentukan  nilai konduktivitas matematis dengan menggunakan persamaan (2) (2)
4. Langkah selanjutnya  adalah  mengukur  parameter tekanan  (uji  tekan).  Uji tekan dilakukan dengan cara ;
a. Uji tekan pada sampel batako dilakukan dengan cara menentukan empat arak pengujian seperti yang tampak pada gambar 2 dibawah ini ;
b. Memasukkan batako ke dalam alat penguji tekanan (slump test)
c. Mencatat hasil kedalam tabel pengamatan
Jenis bahan material
t (sekon) T 1 ( o C) T 2 ( o C) Batako berongga … … … Batako Berongga sekam padi … … …
Samping Permukaan A ta s B aw ah h batako
Rahmaniah, Akmal, Muh. Said L , Thermal Conductivity Test Value Batako Hollow With Rice _ 7 Tabel 3. Pengukuran tekanan Sampel Uji tekan bahan batako (kN) setiap posisi Permukaan Samping Atas Bawah Batako tanpa sekam padi … … … … Batako dengan Sekam … … … …

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Hasil  pengukuran  parameter  kalor  dan  konduktivitas  termal  bahan  batako berongga tanpa sekam padi dan batako berongga dengan sekam padi dilakukan di laboratorium  optik  dengan  menggunakan  daya  lampu  sebesar  25  W  dan  40  W. Pengukuran setiap parameter suhu dilakukan masing-masing pada selang interval 10  menit  selama  6  jam  setiap  hari  dengan  total  selama  12  hari  dengan menggunakan termokopel.
Parameter  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu  parameter terukur, parameter kontrol dan parameter terhitung. Parameter terukur yaitu suhu T 2 sebagai  suhu  yang  diterima  oleh  batako  (suhu  dari  sumber),  T 1 sebagai suhu yang  diserap  oleh  batako,  waktu  t  selama  pengukuran  selama  enam  jam,  dan tekanan mekanik pada bahan batako. Sedangkan parameter terkontrol adalah luas bidang  dan  tebal  bahan  batako  yang  digunakan,  dan  parameter  terhitung  adalah besar  kalor  yang  diserap  atau  diterima  oleh  bahan  dan  nilai  konduktivitas  bahan batako.  Dalam  penelitian  ini  dapat  dinyatakan  bahwa  kalor  dapat  berpindah  dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah.
Nilai konduktivitas standar  yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai konduktivitas  standar  secara  umum  yang  besarnya  sama  dengan  0,339  W/m o C. Hal ini disebabkan karena belum ada nilai standar batako khusus untuk berongga yang ditetapkan oleh Badan Standar nasional Indonesia (SNI).
Hasil penelitian dan perhitungan rata-rata nilai kalor dan nilai konduktivitas serta tekanan mekanik adalah sebagai berikut :
1. Pengukuran batako berongga dengan sekam padi dan tanpa sekam padi Berikut hasil pengukuran batako berongga dengan daya lampu 25 W adalah: Suhu ruangan rata-rata = 26,21 oC
Konduktivitas K batako berongga = 0,339 (W/moC) Daya lampu (P) = 25 W Luas bidang batako (A) = 0,0952 m 2
Tebal bahan batako (d) = 0,10 m

## Tabel 1. Hasil pengukuran batako untuk daya lampu 25 W
2. Pengukuran  batako  berongga dengan  sekam  padi  dan  tanpa  sekam  padi dengan daya lampu 40 W
Berikut  hasil  pengukuran  batako  berongga dengan  sekam  padi  dan  tanpa sekam padi dengan daya lampu 40 W adalah:
Suhu ruangan rata-rata = 26,48 o C Konduktivitas K batako berongga = 0,339 (W/m o C) Daya lampu (P) = 40 W Luas bidang batako (A) = 0,0952 m 2 Tebal bahan batako (d) = 0,10 m Tabel 2. Hasil pengukuran batako beronga dengan sekam padi dan tanpa sekam Jenis t T 1rata T 2rata ∆ T rata Q rata Q tot rata K Batako (menit) (°C) (°C) (°C) (J) (J) (W/m o C) Berongga tanpa sekam padi 10.00 28.40 33.69 5.29 370.03 18.339 0.339 10.00 28.43 35.21 6.79 450.15 10.00 29.36 34.56 5.19 335.01 10.00 28.92 34.38 5.46 361.93 Berongga dengan Sekam padi 10.00 26.98 30.70 3.72 242.08 17.226 0.339 10.00 27.03 30.65 3.62 235.83 10.00 25.69 32.36 6.67 430.96 10.00 25.92 33.26 7.34 470.65 Jenis T T 1 rata T 2 rata ∆ T rata Q rata Q tot rata K Batako (menit) ( 0 C) ( 0 C) ( 0 C) (J) (J) (W/m o C) Berongga tanpa sekam padi 10.00 29.38 37.62 8.24 530.44 28.839 0.339 10.00 29.82 37.77 7.94 513.97 10.00 29.44 38.14 8.70 562.98 10.00 30.31 38.52 8.21 536.43 10.00 30.26 39.44 9.18 591.94 10.00 29.72 39.91 10.19 668.21 10.00 30.56 39.38 8.82 565.24 10.00 29.40 39.61 10.21 665.21 Batako dengan Sekam padi 10.00 27.57 36.93 9.35 602.90 33.019 0.339 10.00 27.57 37.44 9.87 644.59 10.00 27.48 37.42 9.94 640.35 10.00 26.56 37.15 10.59 685.90 10.00 26.65 37.14 10.49 672.39 10.00 26.82 37.65 10.83 698.92 10.00 26.92 37.44 10.53 677.62 10.00 26.60 36.95 10.36 639.42
Rahmaniah, Akmal, Muh. Said L , Thermal Conductivity Test Value Batako Hollow With Rice _ 9

## 3. Pengukuran uji tekanan mekanik bahan batako
Tabel 3. Hasil pengukuran uji tekan di laboratorium Politeknik Negeri Ujung
Pandang dengan menggunakan slumb test Bahan Uji tekan bahan batako (kN) setiap posisi Permukaan Samping Atas Bawah Batako tanpa sekam padi 131,40 132,3 120,7 141,8 Batako dengan sekam padi 276,80 217,1 181,6 170,4

## PEMBAHASAN
Perhitungan nilai perubahan kalor pada bahan batako dengan cara konduksi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu luas bidang batako, diameter batako, waktu yang diperlukan untuk memanaskan batako selama enam jam, pengukuran suhu  awal  dan  suhu  akhir  di  dalam  kotak  dalam  selang  waktu  10  menit. Pengukuran  nilai  perubahan  dilakukan  dengan  menggunakan  sumber  daya  serap lampu 25 W dan 40 W untuk menaikkan suhu di dalam kotak sehingga dari hasil perhitungan  nilai  kalor  dapat  diketahui  bahwa  batako  dapat  menyerap  panas dengan  menggunakan  konduktivitas  standar  batako. Penentuan  daya  lampu ditentukan  setelah  melakukan  observasi  nilai  rata-rata  intensitas  matahari  pada jam  10  pagi  sampai  dengan  jam  14  siang  dengan  kondisi  cuaca  cerah.  Lampu dengan  daya  25  W  dan  40  W  menghasilakn  intensitas  pencahayaan  yang  setara dengan intensitas pencahayaan matahari pada waktu tersebut.
Dari hasil nilai perubahan kalor yang di dapat digunakan untuk menentukan kembali  nilai  konduktivitas  secara  matematis. Kalor  pada  bahan  material  batako yang berongga lebih cepat menerima panas daripada bahan material batako yang diisi sekam padi. Hal ini disebabkan karena bahan material batako yang berongga diameternya  kurang  padat  strukturnya  sehingga  dalam  menerima  panas  sangat sensitif dan konduksi panas terjadi karena batas ambang kemampuan bahan dalam menghambat  panas  sudah  terlewati  sehingga  panas  dapat  terserap  kepermukaan batako yang diasumsukan bahwa suhu T 1 adalah adalah bagian dalam batako atau kalor  diserap.  Sedangkan  batako  yang  diisi  sekam  padi,  proses  penyebaran kalornya  lambat  disebabkan  karena  sekam  padi  menyerap  sebagian  panas  yang diserap  oleh  permukaan  batako,  adapun  daya  lampu  25  W dan  40  W  tidak mempengaruhi  penyerapan  panas  pada  batako  karena  konduktivitasnya  sama. Semakin  besar  sumber  panas  maka  batako  akan  semakin  cepat  panas  tetapi hantaran  kalornya  tetap  (konstan). Kalor  dalam  penelitian  ini  lebih  besar  yang diperoleh  dari  sekam  padi  disebabkan  karena  panas  lebih  cepat  merambat  pada bahan material batako berongga dibanding panas pada bahan material batako yang diisi  sekam  padi  sehingga  perubahan  temperatur  lebih  kecil  pada  bahan  material
batako  berongga  dibanding  bahan  material batako  yang  diisi  sekam  padi,  dan apabila  perubahan  temperaturnya  kecil  maka  nilai  kalornya  juga  kecil  karena kalor berbanding lurus terhadap temperatur.
Perhitungan nilai konduktivitas batako penting untuk diketahui agar dapat diketahui  seberapa  besar  daya  hantar  kalor  bahan  batako,  baik  batako  berongga maupun batako yang diisi sekam padi dengan nilai konduktivitas yang sama pada daya  lampu  yang  berbeda.  Dari  hasil  perhitungan  nilai  kalor  terlihat  jelas perbedaan  antara  batako  berongga  dan  batako  yang  diisi  sekam  padi.  Batako berongga lebih besar nilai kalornya dan sistem penyerapan energi panasnya juga lebih besar hal ini disebabkan karena adanya bahan sekam padi di dalam rongga batako  yang menyerap sebagian panas  yang diserap oleh batako sehingga bagian dalam  rumah  tidak  menimbulkan  panas  yang  terlalu  berlebihan.  Menurut  teori konduktivitas  berbanding  terbalik  dengan  ketebalannya,  semakin  tebal  bahan material maka semakin kecil daya hantar kalornya.
Semakin besar nilai konduktivitas suatu bahan maka daya hantar panasnya semakin  besar,  tetapi  perlu  diketahui  bahwa  bahan  material  yang  besar  nilai konduktivitasnya kurang efektif digunakan pada daerah yang panas karena proses hantaran kalornya sangat cepat sehingga suhu di dalam rumah cepat panas. Untuk mengurangi nilai konduktivitas tanpa mengubah densitas batako maka digunakan sekam  padi  dimana  sekam  padi  dapat  menyerap  sebagian  energi  panas  yang  di serap  oleh  bahan  batako  sehingga  mengurangi  panas  pada  rumah  yang menggunakan  bahan  batako.  Adapun  penggunaan  daya  lampu  25 W dan  40 W pada  bahan  batako  menghasilkan  nilai  konduktivitas  yang  sama  karena  semakin besar  daya  yang  digunakan  maka  panas  yang  dihasilkan  semakin  besar  pula  dan membuat bahan batako semakin cepat dalam proses hantaran kalor.
Pengaruh penambahan sekam padi pada batako  dapat menurunkan panas, sehingga batako  yang diisi sekam padi lebih rendah suhu serapannya disebabkan karena unsur  yang dimiliki sekam padi dapat menyerap sebagian panas terutama unsur  silikanya.  Sekam  padi  mengandung  pula  oksigen,  oksigen  inilah  yang membuat  suhu  setimbang  pada  saat  batako  menerima  panas  pada  bagian permukaannya  dan  batako  sendiri  mengandung  air  dalam  jumlah  yang  sangat sedikit tetapi sangat membantu sekam padi menurungkan panas pada batako.
Pengukuran uji tekan dilakukan dengan menguji empat bagian yang sering mengalami benturan pada bagian tembok rumah. Pengujian tekanan bahan batako dilakukan untuk mengetahui kekuatan batako yang disesuaikan dengan nilai kalor yang  diserap,  semakin  besar  nilai  tekanan  suatu  bahan  material  maka  proses hantaran  kalornya  akan  semakin  kecil  karena  struktur  materialnya  akan  semakin padat  sehingga  dapat  menghambat  panas.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  ada sebagian  bahan  material  yang  mempunyai  daya  tekan  yang  kecil  tetapi  proses hantaran kalornya  cepat  disebabkan  karena  bahan  penyusun  material  itu  sendiri.
Rahmaniah, Akmal, Muh. Said L , Thermal Conductivity Test Value Batako Hollow With Rice _ 11
Jadi  ukuran  tekanan  bukan  faktor  utama  yang  menentukan  apakah  suatu  bahan material mempunyai nilai kalor yang besar jika nilai tekanannya besar, akan tetapi pada penelitian ini bahan material yang mempunyai kekuatan mekanik besar nilai hantaran  kalornya  kecil  disebabkan  oleh  penambahan  sekam  padi  pada konduktivitas bahan yang sama.
Batako yang  diisi  sekam  padi  memiliki  tekanan  mekanik  yang  besar,  hal ini  karena  sekam padi memiliki  struktur  yang  sangat  keras  yang  dinamakan lemma dan palea yang saling bertautan. Semakin banyak penambahan sekam padi maka  batako  yang  dihasilkan  semakin  bagus  tetapi  masih  ada  orang  yang meragukan bahwa apabila terlalu banyak penambahan sekam padi maka kualitas batako  akan  semakin  kecil  terutama  dari  segi  densitasnya,  padahal  penambahan sekam  padi  sangat  besar  manfaatnya  sebab  selain  mengurangi  nilai  densitasnya juga  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  serta  dapat  menyerap  panas  sebagian  yang diterima oleh batako.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Perhitungan  nilai  kalor  pada sampel batako berongga  diperoleh  nilai  kalor untuk  lampu  25  W  sebesar  18,339  J  dan  sampel  batako  yang  diisi  sekam padi untuk lampu 25 W sebesar 17,226 J. Sedangkan nilai kalor pada lampu 40 W untuk sampel batako berongga yaitu 28,839 J dan sampel batako yang diisi sekam nilai kalornya sebesar 33,019 J.
2. Perhitungan nilai konduktivitas batako diperoleh nilai yang sama baik pada daya 25 W dan daya 40 W pada bahan material batako yang berbeda, nilai konduktivitas  yang diperoleh adalah 0,339 W/m o C  yang sama dengan nilai konduktivitas batako pada teori. Hal ini menunjukkan bahwa batako dalam proses hantaran panasnya sudah layak untuk dipakai pada dinding rumah.
3. Diperoleh  nilai  uji  tekanan  mekanik  yang  lebih baik  (besar) pada  sampel batako  yang  telah  diisi  sekam  padi  dibandingkan  dengan  sampel  batako berongga.

## DAFTAR RUJUKAN
Darmani Kusno, dkk, 1989, Termodinamika Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
Frick Heinz, dkk. 2008. Ilmu Fisika Bangunan. Yogyakarta.
Giancoli C. Douglas. 2001. Fisika Edisi Kelima. Edisi 1. Jakarta: Erlangga.
Holman, J.P dan Jasjfi. 1997. Perpindahan Kalor. Jakarta: Erlangga.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_conductivity. http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nahl-ayat-70-83.html. Kaban. 2009. Konduktivitas Termal. Lampung : Universitas Lampung. Morning Faires, Virgil dkk, 1988, Thermodynamics Sixth Edisi, New York : The Asia Foundation.
Mulyono, Tri. 2003. Densitas Batako. Lampung : Universitas Lampung.
Nurhaisah,  Rahmaniah “ Analisis  Sifat  Fisis  Termal  Pada  Bahan  Material  Batu Bata  Dan  Batako”.  Skripsi .  Makassar:  Fakultas  Sains  dan  TeknologiUIN Alauddin, 2013.
Nurmala  “ Menentukan  Nilai  Konduksi  Termal  Kaca  Jendela  Yang  Digunakan Pada  Gedung  Di  Kota  Makassar:  Kaca  Riben  dan  Kaca  Ribeng  ”Skripsi .
Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2010.
Prasasto. 2004. Fisika Bangunan 2 Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
Schaum’s, 2002, Fisika Universitas Edisi Kesepuluh, Jakarta : Erlangga.
Sears  dan  Zemansky. 2002. Fisika  Universitas  Edisi  Kesepuluh  Jilid  1.  Jakarta.
Erlangga. Sumarianto. 2008. Batako Sekam Padi. Sumatra: Universitas Sumatra Utara. Surdia Tata. 1984. Tekanan Mekanik Beton. Malang : Universitas Malang.
Tippler.  1991. Physics  for  Scientists  and  Engineer.  Santa  Barbara  :  Worth
Publisher.
Tjokrodimuljo. 1996. Batako. Sumatra : Universitas Sumatra Utara.
Wijanarko, W. 2008. Batako Sekam padi. Sumatra : Universitas Sumatra Utara.